e. van everdingen. 



d) Pour le même barreau: 



Position 



Aim. A 



Aim. B 



Moyenne 



Différence 



1 



28,6 % 



35,8 % 



32,2 % 



- 7,2 



2 



28,7 



20,8 



24,7 



+ 7,9 



3 



27,6 



31,0 



29,3 



- 3,4 



4 



32,0 



19,7 



25,8 



+ 12,3 



e) Dans les deux directions d'aimantation (A et B) l'augmentation 1 

 de la résistance était absolument la même. 



A propos de ce qui précède nous remarquons: 



1°. Concordance entre les positions 1 et 3 ou 2 et 4; différence entre 

 1 et 2 ou 3 et 4. Dans les positions 2 et 4 la moyenne est toujours 

 plus basse. 



2°. Par permutation des faces antérieure et postérieure la différence 

 change de signe. Les valeurs particulièrement basses ou élevées s'obser- 

 vent maintenant avec l'aimantation contraire. 



3°. Dans l'observation d les différences sont devenues en moyenne au 

 moins deux fois plus petites. 



Nous avons trouvé une explication de ces particularités dans l'obser- 

 vation du phénomène de Hall dans les plaques B,7 et B 8. Tandis que 

 B,7 donnait 3,36 comme constante de Hall, dans un champ de 7700 

 unités C. G. S., BS donnait 6,39 dans le même champ, donc à peu ; 

 près deux fois autant. Nous admettons comme raison de cette différence 

 que dans l'observation avec BS les directions cristallines étaient autre- 

 ment placées, par rapport à la force magnétique, que dans les observa- ! 

 tions avec- .B 7- Les différences entre les barreaux eux-mêmes prouvent 

 suffisamment que la cristallisation du bismuth n'était pas suffisamment 

 régulière. Or, si l'on admet que la direction des cristaux n'est pas la 

 même d'une extrémité à l'autre d'un même barreau, on conçoit que 

 Ton puisse avoir à l'une des extrémités un effet Hall deux fois aussi 

 grand qu'à l'autre, et que l'effet Hall total dans la plaque B 7 puisse 

 troubler les déterminations de résistance. Si Ton fait tourner le barreau 

 de 90° autour de son axe longitudinal on doit observer le plus petit 5 

 effet Hall à l'endroit où Ton avait d'abord observé le plus grand, 

 du moins si dans une même section transversale les cristaux sont à peu 

 près parallèles; dans le bloc primitif de bismuth les positions de B 7 et 

 B 8 différaient notamment aussi de 90°, ce qui explique le changement 



